In den 10 jüngsten Jahrringen. In den folgenden 10 Jahrringen. 
Scheibe Höhe über Durchschnittl. Breite d. Durchschnitt]. Breite d. 
dem Boden Jahrringes Spätholzes Spätholz Jahrringes Spätholzes Spätholz 
m mm mm °%o mm mm DR 
NV 7,6 0,70 0,27 ale) 0,83 0,353 41 
VI 37 0,74 0,27 57 1.00 0,36 36 
vo 11,8 0,54 0,28 34 1,32 0,39 30 
VII 13,7 1,10 0,35 30 1,49 0,56 24 
Erst wenn die Wachstumsenergie des Baumes stärker vermindert wird, 
tritt eine langsame Verringerung der Menge des Herbstholzes ein. Mit der Breite 
des Jahrringes steht der Anteil des Herbstholzes nicht in direktem Zusammenhange; 
es ist zwar mit der Zunahme der Ringbreite immer auch eine Zunahme der abso- 
luten Herbstholzbreite, nicht aber der Herbstholzprozente verbunden. Bei sehr 
breiten Jahrringen, also bei grosser Wachstumsenergie des Baumes, enthalten in der 
Regel die schmäleren Ringe das grösste Herbstholzprozent, bei sehr geringer 
Wachstumsenergie befindet sich dagegen das grösste Herbstholzprozent in den 
breitesten ‚Jahrringen. 
In schräg gewachsenen Stämmen, die zugleich exzentrisch sind, befindet 
sich in der Regel auf der Druckseite, auf welcher die Jahrringe eine grössere 
Breite haben, auch noch das höhere Herbstholzprozent. 
Aus allen diesen Untersuchungen geht hervor, dass die Bildung von Herbst- 
holz stets der Grösse der mechanischen Anforderungen entspricht, und dass die 
erforderliche Leistung durch Breite der Jahrringe, Anteil der Herbstholzprozente 
und Ausbildung von Druckholz in mannigfachen Kombinationen erreicht wird. 
Auch zwischen Höhenzuwachs und mechanischer Beanspruchung des Baumes be- 
steht nach A. Metzker (5l) eine Beziehung insofern, als ein Nachlassen des 
Höhenwuchses eintritt, wenn die veränderte Beanspruchung des Baumes zu einem 
besonders starken Dickenzuwachs des Stammes zwingt, und umgekehrt eine 
Steigerung des Höhenwuchses ermöglicht ist, wenn die Beanspruchung des Stammes 
verringert wird. 
Bezüglich der Struktur des Kiefernholzes ist noch zu erwähnen, dass es 
Harzkanäle enthält, welche in gleichmässiger Verteilung Splint- und Kernholz der 
Länge nach durchziehen, durch Markstrahlgänge mit einander in Verbindung 
stehen und sehr lange Zeit Harz produzieren. Dasselbe besteht aus freien Harz- 
säuren wie Silveolsäure Cı4 H2o O2, «-Silvinolsäure Cı5s Has O2 und B-Silvinol- 
säure Cı4 Has O>, ferner aus Silvoresen, ätherischem Öl und Spuren von Bitter- 
stoff und Bernsteinsäure.') Es ist in altem Holz, welches bis zu 8°/o Harz und 
darüber enthalten kann, reichlicher abgelagert als im Splint, und letzterer ist 
mit einem Harzgehalt von durchschnittlich 2°/3°/o_daran reicher als das Splint- 
holz der Lärche (46). Bezüglich der Entstehung des Wundharzes gilt für die 
Kiefer dasselbe wie für die Tanne (vgl. S. 95). 
Das Rindengewebe der Achsenorgane enthält in der primären Anord- 
nung 2 Kreise von Harzgängen und zeigt unter der Epidermis mit grossen Unter- 
brechungen ein einreihiges Hypoderm; unter diesem oder direkt unter der Epi- 
dermis bildet sich an den einjährigen Trieben ein in seinem äusseren Teil dünn- 
wandiges Periderm aus, auf dem keine Lenticellen vorhanden sind; das Auftreten 
dieser ersten Korkbildung gibt sich an der gelblichgrauen Färbung der bis da- 
bin grünen Zweige zu erkennen. Etwa im 5.—6. Jahre fallen nach Mohl?) die 
Blattkissen ab, hierauf produziert das Periderm dünne Schuppen, und erst an 
') Tschirch, A. und Niederstadt, B. in Archiv der Pharmaeie, 1901. S. 167, 
?) Botan. Zeitung. Bd. 17. 1859. S. 338. 
